( '757 ) 

 douce, qui ont lieu en certains endroits, notamment par les têtes du canal, 

 et qui se propaociit avec luie vitesse plus ou moins grande, d'un côté ou 

 de l'autre, suivant le sens et l'intensité des faibles courants qui traversent 

 le canal. L'énergie de l'évaporation due à la chaleur solaire peut d'ailleurs 

 varier d'un point à un autre, par suite des dispositions locales, et exercer 

 une certaine influence sur la densité des eaux correspondantes. » 



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur remploi de l'acide pliénique pour In préparation 

 des bois. Note de M. M. Boucherie. 



(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 



« On admet que si le goudron augmente la durée des bois exposés à 

 l'air et à l'humidité, celle propriété lui vient de l'acide pliénique et de la 

 créosote. Il était donc rationnel de penser qu'en remplaçant par de l'eau 

 légèrement j)héniquée la sève des arbres on les mettrait à l'abri dt; la 

 pourriture. J'ai voulu savoir jusqu'à quel point luie pareille idée était vraie, 

 et, au mois d'août de l'année 1868, j'ai imprégné des bois de solutions 

 d'acide pliénique à i, i et 2 pour loo. Ces bois placés dans une terre 

 riche en humus en ont été retirés au mois de mai 1874- I^e résultat de 

 mes expériences est loin d'être bon. 



» Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur les échantillons 

 mi-naturels, mi-préparés que je soumets à l'apprécialion de l'Académie. 

 Le bois de tremble est tellement pourri, que j'ai eu beaucoup de peine à 

 en recueillir des fragments. Le pin a mieux conservé sa forme, mais il n'en 

 est pas moins profondément altéré, il serait encore plus malade s'il n'avait 

 contenu une notable quantité Av. résine. Ou constatera que le bois phé- 

 niqué, sur lequel j'ai collé les étiquettes, n'est pas plus sain que le bois 

 naturel. 



» A côté des planchettes de pin, j'avais placé une bille de platane, dont 

 une moitié était injectée avec une solution de sulfate de cuivre à i i pour 

 100. Il est facile de voir que la partie de platane imbibée de sel de cuivre 

 est en partait état. 



» Je n'ai pas employé l'acide phénique au-dessus de 2 pour 100 à cause 

 de sou insolubilité dans l'eau. 11 est probable que si l'on imprégnait le 

 bois de solution à 8 et 10 pour 100, on arriverait à des résultats satisfai- 

 sants ; mais comment faire ? Les dissolvants de l'acide phénique sont tous 

 très-coùleux et par suite inutilisables en pratique. D'ailleurs cet acide 

 n'exerce aucune action appréciable sur le tissu du bois; il agit simplement 



